DE l'aCADEMIE DES SCiENCES. 287 



l«5ricur des cellules vegelales. Le sulfate de fer , en solution sa- 

 turee , est un des moyens qui ont le mieux re'ussi a preserver 

 les bois. 



En i835, M.Moll, en Angleterre, prit une patente pour 

 1'emploi, sous forme de vapeur, de deux substances provenant 

 de la distillation du goudron de bouille, et qui sont connues 

 sous le nom d'eupione et de creosote. Les bois exposes a Tac- 

 tion de ces vapeurs, dans une capacite hermetiquement fermee , 

 en sont penetres , en quelques beures , jusqu'au cceur. Des ex- 

 periences assez nombreuses semblent avoir demontre qu'ils sont 

 preserves par cet expedient de toute espece d'alteration, et prin- 

 cipalement de la pourriture seche. 



Vers la merae epoque , un autre anglais , M. Kyan , fit usage 

 d'une dissolution de bi-chlorure de mercure, ou sublime corro- 

 sif, dans la proportion d'un demi kilogramme de cette subs- 

 tance anti-putride pour 25 litres d'eau froide. On laisse le bois 

 se saturer de ce liquide , apres avoir fixe les pieces dans un re- 

 servoir d'une capacite suffisante. Par cette operation, dont l'ef- 

 ficacite a ete bieu reconnue, les insectes avec leurs oeufs sont 

 detruits, et la pourriture est arretee. Les experiences qui 

 avaient etefaites en Angleterre et en AmeYique, ont ete repe- 

 tees en France par M. Arroza , et elles out eu les memesresul- 

 tats. On a preserve ainsi des bois exposes a toutesles cbances 

 d'alteration, tels que ceux des cbautiers et serres cbaudes. Ce 

 traitement revient , par pied cube , a 25 cent., soit j fr. 3o cent, 

 environ le metre cube. 



Ces recberches si importantes , surtout pour TAngleterre, 

 qui paie tres-cber ses bois de construction , ne sesont pas arre- 

 tees la. En 1 84 J > M- Loyd Margerie fit voir que Ton pouvait 

 remplacer avec succes le bi-chlorure de mercure par le sulfate 

 ou par Tacetate de cuivre , pour garantir les bois de toute al- 

 teration: on enfaitdissoudre un demi-kilog. dans i 8 litres d'eau 

 chaude; les pieces a preparer sont placees au fond d'une auge 

 dans laquelle on verse la dissolution. Elles y restent immer- 

 gees pendant deux jours, plus ou moins , suivant leurs dimen- 



